Richtung der Spiegel 2*94?%, in jener der Jahresringe 6*2 2°/ 0 
(Laves). Nach Weisbach/s Versuchen: Zunahme in Folge 
der Durchnässung am Volumen 9*7%, am Gewichte 102%. 
Elasticität und Festigkeit. 
a) Zug* parallel zur Faser: Elasticitätsgrenze 
i*47 Kgr., Elasticitätsmodul 1325 Kg*r., Bruchgrenze 4-5 Kgr. 
(Mikolaschek). Mittelzahlen von Chevandier-Wertheim: Ela¬ 
sticitätsgrenze 1*842 Kgr., Elasticitätsmodul 1165*3 Kgr., 
Bruchgrenze 6*99 Kgr. Absolute Festigkeit nach Karmarscli: 
1*82 bis 10*4 Kgr. Belastung* für die Elasticitätsg*renze 2*2 Kgr., 
die dabei eintretende Verlängerung V414. Nach Nördlinger: 
Bruchgrenze 1*82 bis 8*22 Kgr. 
b) Querfest igkeit. Zug im Sinne der Faser: 
Elasticitätsmodul 122*6 Kgr. ; Bruchgrenze 0*345 Kgr.; im 
Sinne der Tangente: Elasticitätsmodul 63 *4 Kgr., Bruch¬ 
grenze 0*366 Kgr. Querfestigkeit nach Karmarscli: 0*34 bis 
0*37 Kgr. 
c) Druck parallel zur Faser: Elasticitätsgrenze 
1*55 Kgr., Elasticitätsmodul 1033 Kgr., absolute Druckfestig¬ 
keit 2*36 Kgr. (Mikolaschek). 
d) Bi e g u n g: Elasticitätsg*renze 1 *56 Kgr., Elasticitäts- 
modul 647 Kgr., Bieg*ung*sfestigkeit 4*37 Kgr. (Mikolaschek); 
Biegungsfestigkeit nach Nördlinger: 9*9 bis 11*73 Kg*r. 
e) Torsion: Elasticitätsgrenze 0*28 Kgr., Elasticitäts¬ 
modul 581 Kgr., Torsionsfestigkeit o*79 Kgr. (Mikolaschek). 
f) Abscheerung: Abscheerungsfestigkeit parallel 
zur Faser o*6i Kgr., senkrecht zur Faser 2*69 Kgr. (Miko¬ 
laschek). 
Spaltbarkeit. Sehr schwer, aber ziemlich glatt, etwas 
schuppig spaltend. 
Härte. Ziemlich hart. 
Dauer. Sehr dauerhaft im Freien, unter Wasser und 
im Trockenen, 
